
erdBerer Lebhaftigkeit als in den einem geringe- 
ren Zwange ausgesetzt gewesenen Zwischen- 
gebieten einsetzt. Der weitere Vorgang der Re- 
kristallisation besteht nun darin, daß, von den 
ursprünglichen Gleitflächen ausgehend, sich in 
immer größerer Anzahl vorher nicht sichtbar ge- 
wesene kleine Kristalle bemerkbar machen, deren 
Dimensionen gleichzeitig größer werden. Die im 
Verlaufe der Rekristallisation zur Wahrnehmung 
gelangenden kleinen Kristalle überfluten all- 
mählich die gesamte Fläche des Metalles, und die 
zwischen denselben verbleibenden, von der deut- 
lich wahrnehmbaren Rekristallisation noch nicht: 
ergriffenen Teile werden immer geringer. Eine 
charakteristische Erscheinung dieses Zwischen- 
stadiums besteht darin, daß viele Kristalle keine 
vollständige Umgrenzung aufweisen, wie das auf 
Fig. 5 in stärkerer Vergrößerung zu sehen ist, 
so daß man oft im Zweifel ist, wie man eine. 
Grenzlinie, die ohne Anschluß an eine andere 
plötzlich abreißt, überhaupt zu deuten hat. 

Fig. 4. Fortschreiten der Rekristallisation der in Fig. 3” 
genannten Legierung bei Erhitzung auf 480 °. 
Nachdem die Rekristallisation die gesamte 
Fläche des beobachteten Bildes überflutet hat, 
entsteht ein Bild, das demjenigen eines gegosse- 
nen Metalles recht ähnlich ist. Wir haben wieder 
dieselben scharfen Kristallgrenzen und dieselbe 
charakteristische dislozierte Reflexion (s. Fig. 2). 
An diesem Beispiel sieht man, daß die Rekristal- 
lisation, entsprechend der nicht einheitlichen De- 
formation bei der Kaltreekung innerhalb des 
Materials, nicht einheitlich. verläuft. Die haupt- 
sächlich stets an bevorzugten Stellen längs Gleit- 
fäden erfolgende plastische Deformation der kri- 
stallinischen Aggregate macht es unmöglich, 
einem Metall eine im Innern einheitliche und 
einigermaßen definierte Reckung zu erteilen. 
Das muß natürlich die systematische Forschung 
außerordentlich erschweren. Wenn wir z. B. den 
Zusammenhang der Rekristallisation mit den 
Änderungen der technischen Eigenschaften des 
Materials untersuchen, so erhalten wir nach 
Adcock für die Härte in Abhängigkeit von der 
vorangegangenen Erhitzung die Kurve Fig. 6: 
Die Härte beginnt nach einer Erhitzung etwa 
auf die Temperatur, bei der die Wahrnehmung 
der kleinen Kristalle möglich wird, zu sinken und 
fällt dann innerhalb von etwa 200° schnell ab, 
Masing: Rekristallisation von Metallen. 
viel deutlicher beobachten konnten, als Adcock | 






ce DEN N aoe 
wissenschaften 
um nach einer weiteren Erhitzung nur noch ver- ~ 
hältnismäßig langsam zu sinken. Die Änderung 
der Härte geht also mit der Rekristallisation par- 
allel. Der genauere Zusammenhang der Härte- 
abnahme mit den Einzelvorgängen der Rekristal- 
lisation läßt sich jedoch nicht feststellen, weil 
verschiedene mikroskopische Teile des Materials 
nach und nach zur Rekristallisation gelangen, 
während die Härte makroskopisch an größeren 
Gesamtteilen bestimmt wird. Das einzige, was 
wir sagen können, ist: Die Härteänderungen bei 
der Rekristallisation hängen.in. der Hauptsache 
mit dem Vorgang der sichtbaren Entstehung der 
neuen Kristalle usw. zusammen und nicht mit 
der späteren Zunahme’ der Kristallgröße. 
4. 
Wir wollen nunmehr den Zusammenhang 
der Rekristallisation mit der vorangegangenen 
Reckung, soweit es möglich ist, systematisch ver- 
Weiteres 
Fig. 5. 
folgen. Gegossene Metalle rekristallisieren nicht. 
Es entsteht zunächst die Frage, in welcher Weise } 
die Rekristallisation nach geringen Deformatio- — 
nen auftrittt). a 
Wenn man ein Metall (Zinn mit 1,5% Anti- — 
mon) schwach beansprucht, z. B. im Schraubstock 
vorsichtig zusammenpreßt, so entstehen dabei — 
Zwillingslamellen, die nach den Grenzen der Kri- ~ 
stallite keilförmig zulaufen (Fig. 7). Der auf- — 
fallende Unterschied gegenüber den Beobachtun- — 
gen von Adcock, welcher eine ähnlich klare Eat. 
wicklung der Zwillinge erst nach vorangegangener 
Erhitzung beobachtet hat, ist wohl auf zwei Ur- — 
sachen zurückzuführen. Erstens verläuft die 
Zwillingsbildung beim Beginn einer plastischen 
Deformation allgemein sehr viel. deutlicher und — a 
ungestörter, als im weiteren Verlauf der Reckung. 
Deshalb ist es verständlich, daß Carpenter und _ 
Elam sie nach einer sehr geringen Deformation 



nach der ungleich stärkeren Deformation des _ 3 
Walzvorganges. Zweitens rekristallisiert reines 3 
Zinn. bereits bei gewöhnlicher Temperatur, und ar a 
1) Diese Frage haben besonders-sorgfältig Carpenter 
und Elam SEHE: Journ, of a Inst, of Metals. 1920, . 
al. De 
